EVALUATION OF CALCULATION CORRELATION EFFICIENCY AS MENTIONED IN en 13791 IN ORDER TO DETERMINATION CONCRETE COMPRESSION STRENGTH BY NONDESTRUCTIVE TESTING
The paper presents evaluation of correlations for calculation of concrete compression strength using nondestructive testing parameters for both impact and ultrasonic pulse methods, as listed in EN 13791:2007. This standard indicates procedures relating to compression strength determination in construction and building elements. These procedures relate to compression strength evaluation based either on test specimens (drill cores) or combination of NDT and drill core testing. These nondestructive methods are not covered by procedures taking into account only nondestructive testing parameter pursuant to common calibration correlation. Correlation based on Schmidt impact hammer rebound does not respect various positions of this instrument although positioning of the same is essential for rebound value. No specific type of impact hammer is given for particular calculation correlation. In addition, another challenge is preparation of test surface along with evaluation of impact hammer measurement according to EN 12504-2 as compared with EN 13791. Dispersion of significant values varies between 15 % and 50 % depending upon specific values of impact hammer rebound. Calculation correlation based on ultrasonic pulse velocity implies that – at 4 km/s – concrete compression strength is equal to zero which is absurd conclusion, indeed. We indicate confrontation with calibration correlation as stated by technical bibliography and technical standards as well.
Évaluation non destructive des structures en béton armé : étude de la variabilité spatiale et de la combinaison des techniques
Les budgets alloues aux reparations des ouvrages et du patrimoine bâti ont atteint un niveau important. Une demarche scientifique est donc reflechie pour reduire ces budgets par la mise en place d’outils visant a optimiser et fiabiliser le diagnostic structural des ouvrages. Les methodes de controle non destructif (CND) constituent l’une des voies adaptees. Ces techniques reposent sur des principes physiques bien connus et les societes de service en proposent aujourd’hui un emploi courant, mais de nombreux verrous subsistent. Les deux besoins majeurs des gestionnaires d’ouvrages sont celui de l’optimisation de la strategie de reconnaissance (ou mesurer ? en combien de points ? avec quelle(s) techniques(s) et quelle precision ?) et celui de la quantification des proprietes mecaniques des materiaux ou des indicateurs de durabilite telles que la resistance a la compression, l’epaisseur carbonatee, le taux d’humidite. La question est comment deduire ces proprietes et ces indicateurs des mesures faites ? Et quelles sont la precision et la fiabilite de l’evaluation ?Cette these s’inscrit dans le cadre de deux projets nationaux de recherche : le projet ACDC-C2D2 et le projet ANR EvaDeOS. L’objectif principal est d’analyser la variabilite issue du CND pour ensuite remonter a la variabilite spatiale des betons en conditions reelles. Les techniques de CND considerees sont choisies parmi les plus complementaires : radar, resistivite electrique, ultrasons et rebond (sclerometre). Les resultats sont obtenus a partir d’une large campagne experimentale effectuee sur des dalles d’un site test et sur deux ouvrages. L’analyse de la variabilite des CND a permis d’evaluer le nombre minimal de mesures necessaire pour un niveau de confiance souhaite. D’autre part, la correlation spatiale des donnees a ete modelisee par l’analyse variographique. Les resultats montrent que, dans certain cas, les mesures de CND ne sont pas spatialement independantes. Les longueurs de correlation identifiees dependent de la propriete mesuree ainsi que du beton de l’ouvrage ausculte. La connaissance de ces longueurs de correlation est un resultat nouveau qui permettra d’une part de mieux estimer la variabilite spatiale des betons et d’autre part d’alimenter de maniere plus realiste les calculs fiabilistes des ouvrages. Elle permet egalement d’identifier un pas d’echantillonnage optimal sur ouvrage dans le cadre du suivi temporel ou pour effectuer des analyses complementaires (ex. carottage, CND complementaire ou plus fiable) et de representer au mieux la cartographie spatiale des proprietes du beton.Dans le cadre du projet de recherche ANR EvaDeOS, les effets de la carbonatation et des gradients de teneur en eau (gradient d’humidite) sur les techniques CND ont ete etudies. Ce travail a pour objectifs d’etudier la sensibilite des techniques de CND a evaluer ces deux indicateurs de durabilite ainsi que leur impact sur la variabilite des mesures de CND. En laboratoire, des campagnes experimentales ont ete realisees sur corps d’epreuve ayant differentes profondeurs de carbonatation ou des gradients d’humidite. L’effet de la carbonatation a ete quantifie pour certains observables : resistivite electrique, vitesse ultrasonore et rebond. En ce qui concerne la variabilite des mesures de CND, l’effet de la carbonatation est seulement notable dans le cas du beton sature, en particulier pour la variabilite locale de la resistivite electrique et du rebond. Cet effet reste faible par rapport a l’effet du degre de saturation. Les premiers resultats montrent egalement que les mesures de la resistivite electrique permettraient de suivre des gradients d’humidite dans le beton.
Size effect on the permeability of ethylcellulose microcapsules towards ions.
quency was calculated at 10um intervals. diameters,this communication gives an indication that the permeability of microcapsules towards ions decreases with decreasing capsule diameter. Ethylcellulose microcapsules containing dilute solution of gelatin were prepared by an interfacial polymer deposition technique which is quite similar to that used in a previous work2).The microcapsules prepared in this way were fractionated in water by passing them through a series of mesh-screens.In Fig. 1 are given the size distribution curves for the three fractions of ethylcellulose microcapsules used in the permeagility experiments.The mean capsule diameters of these fractions were 45,109,and 205pm,respectively. As in earlier wsrks3,4),the permeability of microcapsules towards ions was estimated from the change in electrical conductance with time of the mixture of microcapsule dispersion and electrolyte solution. The permeability coefficient of an electrolyte,P,was calculated by the following equation: